— 459 — 
Vordergrund stellt, hat nur eine sekundäre Bedeutung, denn wenn 
man ein Blatt Papier zerreisst, so zerreissen die Fasern fast nie; 
sie entfernen sich nur im unversehrten Zustande von ihren Nachbarn. 
Girard theilt nach obigen Prineipien die Fasern für Papier- 
fabrieation in 5 Klassen: 
1. Runde, deutlich gestreifte Fasern (franchement nervu- 
rees). Hierher gehören nur Hanf und Flachs. 
2. Runde, glatte oder schwach gestreifte Fasern: Esparto, 
Jute, nenseeländischer Flachs, Zwergpalme, endlich Hopfen (?) und 
Zuckerrohr. 
3. Faserig-zellige Materialien: Papierstoff aus Roggen- und 
Weizenstroh, der durch 6stündiges Kochen des zerschnittenen Strohes 
in alkalischen Laugen von 4—5 Gr. Baume bei einer Temperatur von 
130—135 Gr. C. gewonnen wird.*) 
4. Platte Fasern: Baumwollhaare, Holzfasern (?), Agave, Papier- 
Maulbeerbaum und endlich Bambus. f 
Um Holz zu Papierstoff zu verarbeiten, wird ebenfalls, wie beim 
Stroh, kaustische Lauge, aber von 10 Gr B. und eine Temperatur 
von 185 Gr. C. angewendet. *) 
5. Unvollkommene Materialien. Hierzu rechnet Girard 
den geschliffenen (gemahlenen) Holzstoff, der noch mehr oder 
weniger Gefässbündel (und auch Parenchymzellen) enthält. Es giebt 
dies Material eine starre Masse, die sich nieht gut verfilzt und da- 
her nur unvollkommenes Papier liefert. (Unser meistes Druckpapier 
enthält einen grossen Zusatz von geschliffenem Holzstoff; übrigens 
findet man bei mikroskopischer Untersuchung auch bei dem gekoch- 
ten Holzstoff Gefässe, Holzzellen ete. D. Red.) 
Sitzung des botanischen Vereins der Provinz 
Brande 
am 29. Mai 1875. 
Herr von Borbas an zwei von ihm in Ungarn beobach- 
tete Verbascum-Bastarde, V. glabratum X phoeniceum, welches er 
h2 Y. Haynaldianum nennt nr V. thapsiforme X blattariforme, letz- 
ei“ ce Die Methoden des Kochens sind sehr verschieden. D. Red, 
